510 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



faire préférer le laiton à l'alliage NC4, que l'on ne fixe 

 d'une façon parfaite à l'invar qu'en se servant d'une 

 soudure au cuivre. Si cette soudure possède une 

 épaisseur appréciable, on devra en tenir compte dans 

 le calcul des éléments de la bilame. 



Dans tous les cas, la lame une fois achevée devra 

 être soumise à un étuvage très complet pour éviter les 

 déformations qui peuvent se produire spontanément 

 dans le cours du temps. 



Si l'on préfère une grande stabilité à une sensibilité 

 maxima, on pourra associer le laiton à un alliage con- 

 tenant environ 42 7» de nickel ; la sensibilité sera 

 encore de moitié environ plus élevée que celle de la 

 combinaison acier-laiton, et la permanence avec le 

 temps, prouvée par la conservation des marches d'un 

 grand nombre de chronomètres dans les balanciers 

 desquels cette association est approximativement réa- 

 lisée, ne laissera plus rien à désirer, étant donné ce 

 que l'on peut raisonnablement exiger d'un thermo- 

 mètre bimétallique. 



Des thermomètres utilisant l'une ou l'autre des 

 combinaisons énumérées ci-dessus, ont été employés 

 avec avantage dans les mesures faites dans ces dernières 

 années au moyen des ballons-sondes, notamment par 

 M. Assmann à Berlin. M. Hergesell, à Strasbourg, a 

 employé, au contraire, dans un but analogue, un appa- 

 reil constitué par l'association d'un support d'invar et 

 d'un tube mince de maillechort, dont on enregistre la 

 différence prise comme indice de la température à me- 

 surer ' . 



' Protokoll iiber die 3 te Versamnilung d. Internat. Komm. fur 

 wissenschaftliche Luftschiffahrt, p. 151; Berlin 1902. 



